243 



demselben l**/oigen Natriumanialgam als Anode der Strom 

 von 30 B. E. bei 300" hindurchgeleitet und die Röhren 

 vor und nach dem Versuch gewogen. Bei diesen Ver- 

 suchen war in den tStromkreis anstatt des »Silbervoltameters 

 ein Kupfervoltameter eingeschaltet, da es sich hier, wie 

 gleicli ersichtlich sein wird, nicht um die Feststellung 

 eines Aequivalenzverhältnisses handelte. Die folgende 

 Tabelle enthält die Resultate der Versuche. 



Aus diesen Versuchen kann man schliessen, dass 

 eine wesentliche Gewichtsänderung des Glases durch die 

 Elektrolyse nicht eintritt. Die dem elektrolytischen Pro- 

 cess unterworfenen (iläser waren vollkommen klar ge- 

 blieben und zeigten selbst an der Oberfläche keine Spur 

 von Corrosion, wenn das kathodische innere Quecksilber 

 auch von einer I'araffinschicht bedeckt war. 



Das kathodische Quecksilber zeigte nach dem Ver- 

 such starken Natriumgehalt. Hiernach schien der Vor- 

 gang der zu sein, dass an der Kathode Metall abgeschie- 

 den wurde, während das an der Anode frei gewordene 

 Radikal SiOs Natrium aus dem Amalgam der Anode 

 heranzog. Ist dies der Fall, so muss das Glas sammt 

 seinem Inhalte eine Gewichtszunahme erleiden gleich der 

 dem ausgeschiedenen Silber äquivalenten Natriummenge. 

 Es ist dabei ganz gleichgültig, welches Metall an die 

 Kathode abgegeben wird ; vorausgesetzt ist nur, dass das 

 an der Anode frei werdende SiOa nur Natrium und kein 



8* 



